SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1921. IO91 



l^es cristaux âe paraffine, au voisinage de leur point de fusion, sont assez 

 mous pour qu'ils puissent donner de plus gros cristaux en se fusionnant (') 

 comme les cristaux d'oléate d'ammonium, mais à 10" au-dessous de leur 

 point de fusion ce phénomène ne se réalise pas. 



De petites masses de paraffine, de cétine, écrasées entre deux lames de 

 verre, jusqu'à ce que les cristaux qui les constituent soient complètement 

 déformés, ce qui se manifeste en lumière polarisée parallèle par des extinc- 

 tions roulantes, la biréfringence anomale des éléments cristallins, etc., 

 sont portées pendant plusieurs jours à la température de 87° environ. La 

 préparation change peu à peu d'aspect. Finalement il s'est formé des cris- 

 taux homogènes, allongés, habituellement disposés de telle sorte que le plan 

 des axes optiques soit parallèle à la lame de verre. Parfois il apparaît des 

 plages peu biréfringentes, donnant en lumière convergente l'image d'un 

 cristal optiquement positif, uniaxe ou à axes optiques très rapprochés. 

 Cette orientation particulière des particules cristallines est due à l'action 

 des lames de verre. Pour l'éviter, il faut employer des préparations épaisses 

 de la substance. 



Si, au lieu d'examiner une masse cristalline, on prend un gros cristal de 

 paraffine ou de cétine (ou plutôt une lame cristalline très mince, mais pou- 

 vant avoir un demi-centimètre carré de surface) (^), le phénomène est un 

 peu différent. Là où le cristal a été modifié, il peut se produire sous l'influence 

 du recuit, plusieurs centres de cristallisation, de telle sorte qu'il se forme des 

 cristaux ayant la même orientation ou une orientation particulière indé- 

 pendante de celle du voisin. Le phénomène est, par conséquent, identique 

 à celui de certaines transformations polynriprphique^ lentes, .fféquentes • 

 dans les corps organiques. Par conséquent un cristal érroui peut être con- 

 sidéré comme un cristal ou un groupe de cristaux qui, par suite des défor- 

 mations subies par le réseau primitif, appartiennent à une inodifiration 

 polymorphique pouvant avoir d' s propriétés bien définies, si Ton considère 

 un espace assez petit pour que la matière y soit homogène. Naturellement 

 le nombre de ces modifications instables, suivant les actions mécaniques 

 subies, est très variable et chacune d'elles doit avoir un domaine particu- 

 lier de stabilité. 



M. Beilby a supposé qu'un métal ductile, comme l'or, peut passer de l'état 



(') P. Gaubert, Bulletin de la Soc.fr. de Min.., t. 33, 1910, p. 826. 



C^) Les lames cristallines de cétine, probablement tricliniqnes, bien qu'elles soient 

 relativement molles, donnent, sous l'influence de la pression, des bandes mariées très 

 fines, rappelant celles des feldspaths. 



